실시 예 1 에서 제조 된 환원 된 촉매 1 , 환원 된 촉매 2 및 환원 된 촉매 3 의 Cu 표면 면적 은 문헌 [ G . C . Chinchen et al . , Journal of Catalysis ( 1987 ) , vol 103 , pages 79 - 86 ] 에 기재 된 표준 절차 로 측정 하 였 다 . 먼저 질소 중 수소 5 ％ 를 함유 하 는 가스 를 사용 하 여 촉매 를 대략 210 ℃ 에서 환원 시켰 다 . 환원 된 금속 Cu 표면 을 수득 하 였 다 . 환원 된 촉매 에 헬륨 중 N 2 O 2 중량 ％ 를 함유 하 는 60 ℃ 의 가스 를 10 분 동안 흘려 보냈 다 . 아산화질소 는 촉매 의 구리 표면 상 에서 분해 되 어 , 발생 되 는 생 성 N 2 가 열 전도 도 검출기 를 통해 측정 되 었 으며 , 산소 원자 는 여전히 구리 에 부착 되 어 있 었 다 . 각각 의 산소 원자 는 2 개 의 표면 Cu 원자 에 부착 되 었 다 . 발생 되 는 질소 의 양 은 산소 원자 의 개수 , 및 이 에 따라 촉매 의 표면 상 에서 이용 가능 한 구리 원자 의 개수 의 측정값 을 제공 한다 . Cu 원자 의 표면 면적 은 6 . 8 × 10 - 16 cm 2 / 원자 였 다 . ( Cu 원자 의 개수 ) × ( 각각 의 원자 의 면적 ) 에 의해 촉매 의 구리 표면 면적 을 유도 하 였 다 . 표 2 에 나타낸 결과 는 촉매 1 , 촉매 2 및 촉매 3 의 조성 이 매우 유사 함 에 도 불구 하 고 , 촉매 1 및 촉매 2 의 구리 표면 면적 이 훨씬 더 큼 을 나타내 었 다 .